ライオンＧＲＬＣ【技術資料】（軽量タイプは 2021 年をもって廃版とさせて頂きました。)

住友大阪セメント株式会社
建材事業部

2021 年 12 月

＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝技術資料目次＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝・＝
１．まだ固まらないライオン GRLC の性質
１－１．フロー値（普通・軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１
２．硬化したライオン GRLC の性質
２－１．曲げ・圧縮強度（普通・軽量タイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・２
２－２．付着強度（普通・軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
２－３．長さ変化（軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２－４．静弾性係数（軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５２－５．熱膨張係数（軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
２－６．衝撃試験（軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
３．ライオン GRLC の耐久性
３－１．凍結融解（軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
３－２．耐薬品性（普通・軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
４．その他の物理的性質
４－１．表面水の経時変化（普通・軽量タイプ）
・・・・・・・・・・・・・・・ １０
４－２．試験体形状、寸法が圧縮強度におよぼす影響・・・・・・・・・・・・・１１

１－１．フロー値【試験方法】
フロー値の測定は、JIS R5201（セメントの物理試験方法）の９．７に準じて行いました。練り混ぜ水量との関係は、２０℃、８５％RH の室内で測定しました。
【試験結果】

240

フロー値（－）

220200180
普通タイプ
軽量タイプ160

1407911対主材％

1315

普通（Ｌ/袋)
1.75

2.25

2.75

1.35

1.65

1.95

図１．練り混ぜ水量とフロー値の関係-1-軽量（Ｌ/袋)
2.25

２－１．曲げ圧縮強度【試験方法】
曲げ・圧縮強度試験は JIS R ５２０１（セメントの物理試験方法）の９．に準じて行いました。供試体の作成は、20℃の室温で打設し、硬化後脱型した後各温度において気中で所定の材令まで養生しました。
【試験結果】

普通タイプ

軽量タイプ

4028日
28日

2圧縮強度(N/mm )

307日
7日

201日
1日
1007

911水量（対主材％）

1315

図２．練り混ぜ水量と圧縮強さの関係
普通タイプ

軽量タイプ

1028日

2曲げ強度（N/mm ）

828日

647日

7日

1日

1日

207

911水量（対主剤％）

13

図３．練り混ぜ水量と曲げ強さの関係-2-15

２－２．付着強度【試験方法】
付着強度の測定は、温度 5､20℃の室温で 70×70×20ｍｍのモルタル板に 10mm 厚みに塗布し、所定の材令まで養生を行い、JIS A 6909(建築仕上塗材)
６．１０により測定しました（接着面プライマー塗布）【試験結果】
表１．付着強度試験結果
付着強度（N/mm2）
材令

普通タイプ

軽量タイプ

WS

W

S

5℃

20℃

5℃

20℃

１１．４

１．５

０．９

１．０

７

２．１

２．３

１．９

２．１

-3-２－３．長さ変化【試験方法】
長さ変化の測定は、JIS A 1129（モルタル及びコンクリートの長さ変化試験方法）のコンパレーター方法に準じて測定しました。供試体は、４０×４０×１６０ｍｍとし、温度 20℃，の室温で打設し、２４時間後脱型し基長を測定しました。
【試験結果】

0.00

長さ変化率（%）-0.05-0.10-0.15GRLC
普通モルタル-0.200510152025

材令（日）図４．GRLC と普通モルタルの長さ変化率-4-3035

２－４．静弾性係数【試験方法】
静弾性係数測定は、ASTM

C ４６９（円柱供試体によるヤング係数とポアソン比の測定方法）に準じて行いました。供試体寸法はφ５×１０ｃｍとし、20℃気中で所定の材令まで養生した後、側面にゲージ長３０ｍｍのワイヤレスレインゲージを貼り付け測定を行いました。
【試験結果】

表２．静弾性係数（単位：N/mm2）

材齢

１日

７日

２８日

普通タイプ

１．５６×１０4

１．８７×１０4

２．０９×１０4

軽量タイプ

１．０１×１０4

１．０９×１０4

１．２５×１０4-5-２－５．熱膨張係数【試験方法】
熱膨張係数の測定は、供試体寸法４０×４０×１６０ｍｍに成型したものを２８日間20℃気中養 生した後、0℃から 30℃まで温度変化あたえた際の長さ変化をJIS A 1129 に準じてコンパレーターにより測定し、算出しました。
【試験結果】
表３．熱膨張係数
熱膨張係数（／℃）
１２．０×１０－６-6-

２－６．衝撃試験【試験方法】
衝撃試験は、供試体寸法巾４ｃｍ厚さ１ｃｍ長さ８ｃｍを 20℃気中で所定の材令まで養生し、JIS K 6911 に準ずるシャルピー衝撃試験機で測定を行いました。
【試験結果】
表４．衝撃試験材令（日）（kJ/㎡）

７

１．３

２８

１．４

９１

１．６-7-

３－１．凍結融解【試験方法】
凍結融解抵抗性試験は、JIS A 6204（コンクリート用化学混和材）の付属書２に準じて行った。供試体寸法は１００×１００×４００ｍｍとし、２０℃の室温で打設し、２４時間後脱型した後、材令１４日まで２０℃気中養生したものを用いた。
測定は、JIS A 1127（共鳴振動によるコンクリートの動弾性係数、動せん断弾性係数及びポアソン比試験方法）に従い、動弾性係数と質量について行った。凍結融解の繰返しが３００サイクルまで測定を行いました。
【試験結果】

120相対動弾性係数（％）

110
10090807060050100150200
凍結融解サイクル数
図５．凍結融解試験-8-250300

３－２．耐薬品性【試験方法】
耐薬品性は、供試体寸法４０×４０×１６０ｍｍに成型したものを１日間 20℃気中養生した後、硫酸（濃度３％）、塩酸（濃度３％）、水酸化ナトリウム（濃度３％）、硫酸マグネシウム（濃度３％）水溶液中に浸せきし、所定の材令で重要変化を測定しました。
【試験結果】
GRLC

普通モルタル

硫酸

塩酸

9090

重量変化率(%)

100

重量変化率(%)

100807080706060505002550浸せき時間（ｈ）

751000257510075100

浸せき時間（ｈ）

水酸化ナトリウム

硫酸マグネシウム-9-110110

1001009090

重量変化率(%)

重量変化率(%)

50807060807060505002550
浸せき時間（ｈ）

75100

図６．耐薬品性-7-02550
浸せき時間（ｈ）

４－１．表面水分の経時変化【試験方法】
表面水分率の測定は、コンクリート舗道板に１５ｍｍ厚に塗布した供試体を温度20℃、８５％ＲＨの室内に設置し、誘電率式水分計を用いて測定しました。
【試験結果】
普通タイプ

軽量タイプ

1412

表面水分（%)

108642010H

13
材令（日）

図７．表面水分の経時変化-10-7

４－２．供試体形状、寸法が圧縮強度に及ぼす影響
ライオンＧＲＬＣの圧縮強度値（パンフレット表示値）はＪＩＳ

Ｒ５２０１「セメントの物理試験方法」に準じ、４×４×１６ｃｍの立方体供試体を用いた場合の値です。
一般に、セメントモルタル・コンクリート強度は、円柱供試体を用いた場合載荷板の横ひずみ拘束効果が立方体供試体に比べて弱いため、圧縮強度は立方体供試体よりも小さくなります。
また、立方体強度と円柱強度との差は強度レベルにより異なることが知られており次のような関係式も提案されます。
Ｆ×100/9.8＝０．８３０(Ｗ×100/9.8)－１７．４・・・・・・・・・・・（１）引用文献１）（Ｆ：１５×３０ｃｍ円柱強度、Ｗ：２０ｃｍ立方体強度）
Ｆ／Ｗ＝０．７６＋０．２

log１０（(Ｗ×100)／(196/9.8)）・・・（２）引用文献２）（F：円柱強度、W：立方体強度）
例えば、４×４×１６ｃｍの立方体供試体を用いて試験した GRLC の圧縮強度が２０N/mm2 あったとしますと、円柱供試体では（１）式によりますと約１４．９N/mm2、（２）
式では、１５．２N/mm2 となります。
そこで、GRLC の圧縮強度におよぼす供試体寸法、形状の影響を把握するために立方体供試体（４×４×１６ｃｍ）と円柱供試体（φ５×１０ｃｍ）を用いて比較試験を行いました。
その結果、配合・材令・養生条件等が同じであっても立方体強度は円柱強度の１．１～１．２倍になることが確認されました。
従いまして、GRLC の場合、パンフレット表示強度値（立方体強度）と円柱強度値との両者にはほぼ次式の関係にあると考えられます。
立方体強度（４×４×１６ｃｍ）＝円柱強度（φ５×１０ｃｍ）×１．１５

引用文献
１）坂静雄、松井敏夫：表面硬度法による実施コンクリートの強度判定、セメント技術
年報 IX（１９５５）
２）R.L’ Hermite: I dees Actuelles sur la Technologie du Beton, Docummentation
Technique du Batiment et des Travax Pudlics(Paris,1955)-11-